SÉANCE DU 8 JUIN igi4- '^7' 



Pour le composé Sb-Se' la courbe E =/(/) est bien différente. Alors 

 que, pour tous les mélanges étudiés ci-dessus, les courbes coïncident avec 

 celle de l'antimoine ou sont situées au-dessous, pour le séléniure Sb^Se' 

 la courbe est située bien au-dessus de celle de l'antimoine, tellement que 

 les ordonnées des points de cette courbe sont plus de dix fois supérieures 

 aux ordonnées correspondantes de la courbe de l'antimoine. Le Tableau 

 suivant donne quelques-unes des forces électromotrices thermo-électriques 

 pour les deux couples Sb/Pt — Sb-Se'/Pt.la soudure froide étant à 1 1". 



On voit aussi par ce Tableau que la force électromotrice du couple 

 Sb-Se'/Pt passe par un maximum pour < = 700° environ. Ce maximum 

 est du reste peu accentué. 



Enfin, pour les mélanges plus riches en sélénium que Sb^Se', les forces 

 électromotrices thermo-électriques présentent un maximum très net et 

 (pour l'état solide) sont du même ordre de grandeur que celles du couple 

 Sb^'SeVPt. 



Cette étude montre en somme que le composé défini Sb'Se' est net- 

 tement mis en évidence parla variation brusque du pouvoir thermo-élec- 

 trique. Celui-ci prend à toutes les températures une valeur plus de dix 

 fois supérieure au pouvoir thermo-électrique des mélanges qui ne diffèrent 

 qu'excessivement peu du composé par une plus faible teneur en sélénium. 

 Elle fait voir en outre que le séléniure d'antimoine, comme du reste 

 d'autres séléniures métalliques que nous avons étudiés, à l'état solide, 

 a un pouvoir thermo-électrique très grand. Enfin, il nous a été possible de 

 constater que le pouvoir thermo-électrique ne subit pas de changement 

 brusque au moment de la fusion de l'un des éléments du couple. 



